m 
piares de acero analizado. De aquí he debido deducir que este 
carburo no era probablemente mas que una mezcla de carbón 
y de metal , en la cual se halla este último mecánicamente 
protegido por el carbón contra la acción disolvente. Los expe- 
rimentos de que voy á hablar creo queme permitirán introducir 
un elemento mas en el estudio de estos hechos, dando resulta- 
dos numéricos, que, á mi parecer, podrian determinar el estado 
variable del carbón en aceros de diferentes calidades. 
Tomo el acero en tres estados diferentes : l.° tal como sale 
de las cajas de cementación ; 2.° después de un prolongado 
martilleo. Por medio de una máquina de cepillar, saco de él 
virutas de dimensiones parecidas, de las cuales sumerjo una 
parle para formar una tercera clase. Peso 500 gramos de cada 
una de estas materias, que introduzco en tres globos de vidrio 
con las mismas cantidades de ácido clorhídrico concentrado: 
todo se calienta en una estufa. Bien pronto se descubre que la 
materia grafitosa no está en igual cantidad en los tres globos, y 
que es sensiblemente nula en la que contiene el acero templa- 
do. Se decanta el líquido de los globos en tres grandes vasos, 
y se lava bien el metal restante, de modo que quede en estado 
de pureza la materia primera no disuelta, y permita tomar el 
peso después de desecado en el hidrógeno: la materia grafitosa 
quitada al mismo tiempo que el ácido, se lava, se seca en la 
estufa y se pesa; se calcina al aire libre y se pesa de nuevo. 
El residuo, colocado en una cápsula de platino, se calienta en 
hidrógeno y después se pesa ; y por último, se trata con una 
mezcla de ácido clorhídrico, gaseoso y de aire, que no deja en 
la cápsula mas que la sílice cuyo peso se determina. Con estos 
datos puede fijarse fácilmente la composición de la materia 
grafitosa y su proporción en el acero, y de este modo he obte- 
nido los resultados siguientes : 
Acero de cementación, residuo en 100 gramos de 
metal disuelto le r ,6M A. 
Acero de cementación martillado, residuo en 100 
gramos de metal disuelto 1 ,243 B. 
Acero de cementación templado , residuo en 100 
gramos de metal disuelto 
0 ,240 C. 
